(3i7 ) 

 plusieurs grandes usines en France et à l'étranger. On est en droit d'en at- 

 tendre des résultats d'une très grande importance; car il doit permettre 

 d'employer à la fabrication de l'acier des minerais de fer extrêmement 

 abondants, tels que ceux du Cleveland, de la Lorraine, du Luxem- 

 bourg, etc., que leur naturephosphoreusecondamnait jusqu'ici à ne fournir 

 que des fontes et des fers de mauvaise qualité. 



- La déphosphoration est fondée sur l'action de l'air et des bases (prin- 

 cipalement la chaux) sur la fonte en fusion. Cette action est absolument 

 conforme à la théorie donnée il y a plus d'un demi-siècle par Berthier, 

 qui a été sur ce point, comme sur plusieurs autres, un véritable initiateur 

 de la science métallurgique. 



" A la suite d'une visite récemment faite aux forges de Jœuf (Meurthe- 

 et-Moselle), M. Daubrée rapporta à l'École des Mines quelques échantillons 

 de la scorie qui se produit pendant la déphosphoration, et eut la bonléde 

 nous les remettre en nous signalant de petits cristaux bleus, translucides, 

 que l'on apercevait à la surface et dans les cavités de la scorie. Le direc- 

 teur de l'usine de Jœuf, M. Mathieu, eut la complaisance de nous envoyer 

 d'autres échantillons renfermant un plus grand nombre de ces mêmes 

 cristaux, dont il nous fut possible de faire l'examen chimique et cristallo- 

 graphique. 



» La masse de la scorie, à la surface de laquelle se montrent les cristaux 

 bleus, est noirâtre ou brunâtre et plus ou moins cristalline par places. 

 Vue au microscope, en lame mince, elle apparaît comme formée de parties 

 cristallines transparentes, agissant fortement sur la lumière polarisée, et 

 de parties colorées en rouge brun, semblables à du fer oligiste. 



« On voit, à la surface et dans les cavités, un très grand nombre de cris- 

 taux noirs. Les uns sont en aiguilles fines, assemblées comme les dents 

 d'un peigne. Les autres présentent très nettement la forme de prismes 

 droits rhomboïdaux et montrent des faces très brillantes. Lorsqu'on les 

 brise, on y trouve des parties bleues translucides recouvertes d'une sorte 

 de vernis d'oxyde de fer. 



» Ils sont fréquemment empilés en colonnes longues de lo à i5°"", por- 

 tant à leurs extrémités de petits cristaux vitreux, parfaitement translucides et 

 d'une belle teinte bleue. De semblables cristaux bleus sont aussi disséminés 

 dans les cavités de la scorie et paraissent entrer pour une part importante 

 dans sa composition. 



» Ce sont ces cristaux bleus qui, à raison de leur dissémination et de 

 leur pureté bien visible, nous ont semblé être particulièrement intéressants 



